ET DE PHYSIQUE. 3ll 



Il n'en est pas ainsi dans les coupelles en grand qui 

 ont plusieurs mètres de diamètre ; il faut y appliquer des 

 soufflets 5 dont le vent sert non seulement à accélérer 

 l'oxidation , mais aussi à chasser la litliarge vers la voie 

 ©u rigole que l'on creuse pour son issue. 



On a fait remarquer les inconvéniens et même l'im- 

 possibilité défaire pénétrer tout le plomb dans les cendres 

 des grandes coupelles ; on en sera convaincu en faisant 

 attention que l'oxidation ne s'opère que dans les parties 

 du bain exposées au contact de l'air et au vent des 

 soufflets : or la litliarge qui seroit vers le milieu du 

 bassin , ne pouvant gagner ses bords , y resteroit stag- 

 nante , et s'opposeroit nécessairement à la formation 

 d'une nouvelle couche d'oxide. Voilà ce qui a engagé 

 les métallurgistes à chasser cette litharge par le A'^ent des 

 soufflets, et cela à mesure de sa fonnation , et de la faire 

 couler hors du fourneau. 



L'oxidation n'a donc lieu qu'à la surface du plomb , 

 et non dans sa partie inférieure ; s'il en étoit autrement , 

 les cendres de coupelle seroient pénétrées d'oxide d'une 

 épaisseur d'autant plus inégale, que l'opération seroit 

 longue : or j'ai toujours remarqué que le têt , ou la 

 partie des cendres imbibée dans les affinages en grand , 

 n'est pas plus épais vers le centre du bassin que dans 

 son pourtour, quoique le plomb séjourne trente à qua- 

 rante fois autant de temps dans le fond que sur les 

 bords, puisque le bain diminue incessamment jusqu'à 

 ce que tout le plomb soit réduit en litharge, et qu'il ne 

 reste plus que le plateau d'argent au fond de la coupelle. 



